510 Dritter Abschnitt. Die Kautschukgruppe. 



Stickstoff gleich 1, so ergeben sich nach Grahams Untersuchungen 

 fiir eine Reihe anderer Gase folgende Werte: Stickstoff I , Kohlenoxyd 1 ,1 1 3, 

 Luft 1,149, Methan2,148 ; Sauerstoff 2,556, Wasserstoff 5,500, Kohlen- 

 saure 13,585. 



Welter fand er, daB die Durchdringlichkeit des Kautschuks mit 

 steigender Temperatur wachst. So durchdringt beispielsweise atm. Luft 

 eine Membrane bei 16 viermal, bei 60 zwulfmal so rasch als bei 4 C. 



Der Kautsckuk hat weder im rohen, noch im gereinigten Zustande 

 einen konstanten Schmelzpunkt. Henriques fand, dafi der gut gewaschene 

 Parakautscb.uk bei etwa 120 C zusammensintert und dann schmilzt, 

 wahrend das ungewaschene Rohprodukt bei dieser Temperatur nur 

 oberflachlich feucht wurde. Gegen 180 200 zerflieBt aber jeder Kaut- 

 schuk zu einer dicken, nicht mehr fest werdenden Fliissigkeit. Offenbar 

 tritt bei dieser Temperatur bereits ein Zerfall oder eine Depolymerisation 

 des Kautschukmolekiils ein, ahnlich wie es beim Abbau der Starke zu 

 Dextrinen beim Erhitzen beobachtet wird. 



Destilliert man dieses zahflussige Produkt, so erhalt man neben 

 minimaler Gasentwicklung ein Rohkautschukol, welches Kautschin ge- 

 nannt wird und aus einem Gemenge von Kohlenwasserstoffen teils 

 offener, teils zyklischer Kette besteht. 



Die Natur und Menge der bei der trockenen Destination entstehenden 

 Zersetzungsprodukte hangt wesentlich von den eingehaltenen Druckver- 

 haltnissen ab. Wahrend E. Fischer und Harries 1 ) bei der Destination 

 im Kathodenvakuum nur wenig Isopren und Dipenten und als Haupt- 

 produkt ein von 180300 siedendes Gemisch erhielten, konnte Bou- 

 chardat 2 ) beim Destillieren unter gewuhnlichem Druck aus 5 kg Para- 

 kautschuk 250 g Isopren (5 Proz.), 2 kg Kautschin (Dipenten) (40 Proz.) 

 und 600 g Heveen (12 Proz.) vom Siedepunkt 252 isolieren. Die Haupt- 

 (Dipenten)fraktion zerlegte Harries 3 ) spater durch sorgfaltiges Dephleg- 

 mieren im Vakuum bei 15 16 mm Druck in drei Fraktionen und zwar 

 Diisopren (Myrcen) Siedepunkt 147150, Terpen Siedepunkt 168 1 69 

 und Dipenten Siedepunkt 171. Nach Harries hat man sich den pyro- 

 genen Zerfall des Kautschuks so vorzustellen, daB zunachst Diisopren 

 gebildet wird, welches je nach dem vorhandenen Drucke, bzw. Tem- 

 peratur weiter zerfallt, oder durch Kondensation in Dipenten bzw. dessen 

 Abbauprodukte ubergeht. Alle von Wiesner untersuchten Kautschuk-, 

 Guttapercha- und Balatasorten erschienen zwischen den Nikols des Pola- 

 risationsmikroskops in ausgezeichneten prismatischen Farben. Trockene 

 Stiicke zeigen die Erscheinung nicht so deutlich, wie unter (Jl befind- 



1, Ber. d. deutsch. chera. G. 35 [1902), p. 2162. 



2) Compt. rend 80 ('1875), p. U46; 89 (1879;, p. \\\1. 



3) Ber. d. deutsch. chem. G. 35 (1902), p. 3265. 



